﻿159 



Elasticitätsaxen in denselben (parallel und senkrecht zu den Platten-Rän- 

 dern) war bei den beiden neu untersuchten Substanzen genau die am Am- 

 moniak-Alaun beschriebene. Am Selen-Alaun fanden sich die S. 57 be- 

 schriebenen, den Rändern parallel gehenden schwarzen Streifen wieder; 

 am Thallium-Alaun drehten sich die sechs von der Mitte nach den Ecken 

 laufenden dunkeln Streifen oktaedrischer Platten etwas mehr, als dies in 

 meinen Präparaten des gewöhnlichen Alauns der Fall ist (vgl. S. 58). Bei 

 dem letzteren sind diese radialen Streifen schwarz, am Bleinitrat farbig 

 (S. 77), hier am Thallium-Alaun fand ich sie in der Mitte der Platte 

 schwarz und nach dem Rande derselben hin in Blau tibergehend und etwas 

 verbreitert. 



Die Zunahme der Stärke der Doppelbrechung von der Mitte der okta- 

 edrischen Platten nach dem Rande zu, wie sie sich am salpetersauren 

 Blei kundgibt (vgl. S. 77—79), habe ich nun auch an mehreren Platten 

 gewöhnlichen Alauns deutlich gefunden, welche durch Dünnschleifen in 

 dem centralen Theil der Platte fast keine Spur von Doppelbrechung mehr 

 erkennen lassen, dagegen zwischen gekreuzten Nicols nach den Rändern 

 zu deutlich graublau werden. 



Yon Baryumnitrat besass ich früher keine durchsichtigen Krystalle 

 mit stärkerer Doppelbrechung. Neuerdings aber habe ich dieselbe an 



einigen Krystallen einer frisch erhaltenen Krystallisation [ooOoo . ±-^j 



(001) . k (111)] aufgefunden, und zwar ebenso stark, regelmässig und schön, 

 wie am Alaun. Die Auslöschung der 4 Sectoren, in welche die hexaedri- 

 schen Platten durch die 4 nach den Ecken laufenden Radialstreifen zer- 

 fallen, ist parallel ooOoo (001), da die Ränder der Platte, parallel denen 

 die Elasticitätsaxen liegen, hier Hexaederkanten sind. Eine dreiseitige 

 oktaedrische Platte aus einem solchen Hexaeder zerfiel in drei nicht ganz 

 regelmässige Sectoren. 



Mehrere andere Krystalle dieser Krystallisation zeigten deutliche, 

 aber unregelmässig begrenzte doppeltbrechende Partien mit verwaschenen 

 Rändern, so dass nunmehr auch das Baryumnitrat bei gleicher äusserer 

 Form in den optisch verschiedenen drei Zuständen bekannt ist: 1) isotrop, 

 2) mit unregelmässig vertheilten doppeltbrechenden Stellen in isotroper 

 Masse, und 3) mit regelmässiger Doppelbrechung durch die ganze Aus- 

 dehnung des Krystalls. 



Dass das Salz, trotz des Auftretens tetartoedrischer Formen keine 

 Circular-Polarisation besitzt, ist inzwischen in der interessanten Arbeit des 

 Herrn L. Wulff (Zeitschr. f. Kryst. Bd. 4. H. 2. p. 141) mitgetheilt. 



Der nunmehr eingetretene Frost gab mir Gelegenheit, wieder eine 

 Anzahl Platten von See- Eis optisch zu untersuchen. Dieselben zeigten 

 fast sämmtlich senkrechte Stellung der optischen Axe zur gefrorenen 

 Wasserfläche und nur ausnahmsweise anders orientirt eingelagerte kleine 

 Partien mit scharfen aher unregelmässigen Conturen. Nur wenige der 

 untersuchten Stücke erwiesen sich als regellose Aggregate von etwa 1 Ctm. 

 grossen Individuen, ohne jedoch diese Structur durch das äussere Ansehen 



